優れ、耐食性はアルミニウム合金の中で最良です。544KBA1100(非熱処理系)純度99.0%以上の一般用途のアルミニウム。陽極酸化処理後の外観がやや白っぽくなる以外はA1050と同じです。1MBA2017(熱処理系)Al-Cu系合金。Cuを多く含むため耐食性は良くないが強度が高く構造用材として主用されます。一般的にジュラルミンの名称で知られています。510KBA5052(非熱処理系)中程度の強度を持ったもっとも代表的な合金で耐食性、加工性に優れています。強度の割りに疲労強度が強く、耐海水性に優れています。ファスプレートFusplateは、一般厚板(JIS規格)の品質基準をグレードアップした厚板の標準製品です。板厚50mmまでは両面保護フィルム貼り55mm〜100mmまでは片面保護フィルム貼り。883KBFP52(高精度厚板)FP52は、極めて高い板厚精度と平坦度向上を誇るハイエンド製品です。厳密な板厚コントロールと熱処理技術を適用し、当社の一般厚板製品に比べ飛躍的に高い寸法精度を実現しています。加工工程および歪み矯正工程が省略可能。812KBA5052(縞板)国内材アルミニウム合金の比重は鋼の約1/3になります。アルミニウム合金縞板を使用する事により軽量化になり、また取扱いも極めて楽になります。5.1MBアルミニウム棒A2017(熱処理系)Al-Cu系合金。Cuを多く含むため耐食性は良くないが強度が強く、構造用材として主用されます。鍛造品にも適用されます。758KBA5052(非熱処理系)中程度の強度を持ったもっとも代表的な合金で耐食性、加工性に優れています。強度の割りに疲労強度が強く、耐海水性に優れています。560KBA5056(非熱処理系)Al-Mg系合金。耐食性に優れ、切削加工による表面仕上がり、陽極酸化処理性とその染色性が良いです。1MBA6061(熱処理系)Al-Mg-Si系合金。熱処理型の耐食性合金。T6処理によりかなり高い耐力値が得られますが、溶接継手強度が劣るためボルト、リベット構造用に主用されます。A2011相当品Al-Cu系の快削合金。切削性に優れ、強度も強いが耐食性が劣ります。耐食性を要求される場合には6262系合金をお薦めします。571KBKS26(熱処理系)Al-Cuを主成分とし、RoHS、ELV指令適合材になります。鉛(Pb)の変わりにビスマス(Bi)を使用しています。耐溶解性に優れています。A6262相当品Al-Mg-Si合金。一般的な耐食性のある快削合金になります。寸法精度が良好で強度も高いです。151KB5052TD(引抜管)中程度の強度を持った代表的な合金で耐食性・加工性に優れています。強度の割りに疲労強度が強く、耐海水性に優れています。加工歪みが出にくい材料でもあります。2.6MBアルミニウム型材A6063−T5(熱処理系)Al-Mg-Si系合金。代表的な押出合金になります。